49^ S A F 



fur Taire de ce fourneau ^ qui a environ fept piés de 

 long & autant de large. On ne le chauffe qu'avec de 

 bon bois bien fec ; la flamme roule fur le cobalt, que 

 l'on remue de tems en tems avec un irable de fer ; 

 par ce moyen l'arfenic s'en dégage , & il eft reçu 

 dans un long tuyau ou dans une cheminée horifon-^ 

 taie. Foyei L'article Co B A LT & la P/. qui y eft ci- 

 tée : on continue cette calcination pendant quatre , 

 cinq , fix , & même pendant neuf heures confécuti- 

 ves , fuivant que la mine eft plus ou moins chargée 

 d'arfenic. Le cobalt grillé fe palfe par un tamis de fil 

 de laiton , & l'on écrafe de nouveau les parties qui 

 m'ont point pu paiTer au-travers du tamis. 



Cependant il faut obferver qu'il y a des mines de 

 cobalt qui n'ont pas befoin d'être calcinées , & qui 

 ne iailTent pas de donner de très-bon Jafrc ; le cobalt 

 noir , dont nous avons parlé , eft dans ce cas , vù 

 qu'il ne s'en dégage que très-peu , ou même point 

 du-tout d'arfenic ; alors le travail eft plus facile &: 

 moins coûteux , puifque l'on épargne les frais &: le 

 travail de la calcination. 



Le cobalt ayant été calciné & pulvérifé , fe mêle 

 avec de la potalTe bien purifiée & calcinée dans un 

 fourneau , pour en dégager toutes les ordures & les 

 ïnatieres étrangères qui peuvent y être jointes. 

 rartich Potasse. On y joint encore des cailloux ou 

 du quartz calcinés & pulvérifés , & pafTés au tamis. 

 Pour pouvoir plus facilement réduire ces cailloux 

 en poudre , on les fait rougir & on les éteint dans 

 l'eau froide à plufleurs reprifes ; ce font- là les trois 

 matières qui entrent dans la cornpofition du fafre. 

 On prend ordinairement parties égales de cobalt , 

 de potafTe & de cailloux pulvérifés , cependant il 

 faut confulter la nature du cobalt qui donne , tantôt 

 plus, tantôt moins de couleur ; c'eft pourquoi il faut 

 s'afTurer d'abord par des efTais en petit de la qualité 

 du cobalt , par la couleur qu'il donne , avant que de 

 Je travailler en grand. Si l'on n'avoit point de cail- 

 loiix convenables, on pourroit faire la fritte du verre 

 avec du fable blanc, femblable à celui dont on fe fert 

 dans les Verreries. 



Lorfqu'on a pris ces précautions , on mêle exaûe- 

 ment enfemble la fritte , c'eft-à-dire la compoiition 

 dont on doit faire le J'ajfrc ; ce mélange fe fait dans 

 des cailles de bois , où il demeure pour en faire ufa- 

 ge au befoin. 



Le fourneau dont on fe fert pour faire fondre le 

 mélange , refTemble à ceux des verreries ordinaires^ 

 il a environ fix piés de long , fur trois de large & 

 fur fix de haut. Les pots ou creufets dans lefquels 

 on met le mélange , qui doit faire du verre bleu ou 

 du fafre , fe placent fur des murs qui font environ à 

 îa moitié de la hauteur du fourneau. L'entrée du 

 fourneau par où l'on y place les creufets fe ferme 

 avec une plaque de terre cuite que l'on peut ôter à 

 volonté ; au milieu de cette porte eft une petite ou- 

 verture qui fert à recuire les eiTais ou échantillons 

 de îa matière vitrifiée que l'on a puifés dans les creu- 

 fets au bout d'une baguette de fer ; durant le travail 

 cette ouverture fe bouche avec de la terre glaife. Sur 

 chacun des côtés du fourneau font trois ouvreaux 

 qui fervent à mettre la fritte dans les creufets , & à 

 îa puifer lorfqu'elle efl fondue ; pendant qu'on fait 

 fondre la matière , on bouche ces ouvreaux à envi- 

 ron un pouce près , & alors ils fervent de regitres 

 au fourneau & donnent un paffage libre à l'air. Au- 

 defTous des ouvreaux , il y a encore trois portes ou 

 ouvertures que l'on ne débouche que lorlqu'il y a 

 quelque réparation à faire aux creufets, ou lorfqu'on 

 veut en remettre de nouveaux. Au pié du fourneau 

 cfl le cendrier & une autre ouverture , qui fert à 

 retirer le verre qui a pu fortir des creufets , que 

 Voix remet à fondre. Les creufets font faits de bon- 

 ne terre , ç>n les fait bien fécher dans uo fourneau 



fait ekprès, qui efl à côté du fourneau de verrerie; 

 on place fix creufets à la fois dans le fourneau ; 

 comme il faut que la chaleur foit très-forte , on ne 

 le chauffe qu'avec du bois^ que l'on a fait fécher pref- 

 que au point de le réduire en charbon , dans un four- 

 neau qui communique aveC le premier ; les bûches 

 doivent être minces pour ce travail. 



Lorfque le mélange a été expofé pendant 6 heures 

 à l'adion du feu , on le remue dans les creufets avec 

 une baguette de fer ; on continue à faire la même 

 chofe de quart-d'heure en quart-d'heure , feon laiffe 

 le mélange expofé au feu encore pendant 6 heures ; 

 ainfi il faut i z heures pour que la fufion foit parfaite. 

 On n'en emploie que huit lorfqu'on fait du fifre conv 

 mun. 



On reconnoit que le fafre eft alTez cuit aux mêmes 

 fjgnes que tout le verre , c'eft-à-dire on trempe ime 

 baguette de fer dans la matière fondue ; lorfqu'elle 

 s'attache à la baguette & forme des filamens , c'efl 

 un ligne que la matière eft alTez cuite. 



Au bout de ce tems , on puife la matière fondue 

 qui eft dans les creufets avec une cuillère de fer, 

 on la jette dans des cuves ou dans des baquets pleins" 

 d'eau très-pure , afin d'étonner le verre & de le ren- 

 dre plus facile à s'écrafer ; cette opération eft très-' 

 importante. 



Au fond des creufets , dans lefquels on a fait la 

 fonte , il s'amaffe du bifmuth , vu que ce demi-métal 

 accompagne prefque toujours les mines de cobak 

 que l'on trouve en Mifnie , & il n'a pu en être tota- 

 lement féparé par le grillage. Au-deftlis de ce bilmutlî 

 fe trouve une matière réguline , que les Allemands 

 nomment fpeifs ; cette matière a été peu connue ]uî^ 

 qu'à préfent. M. Gellert, dans le tems qu'il a publié 

 fa chimie métallurgique , regardoiî le fpdfs comme un 

 vrai régule de cobalt pur ; il dit qu'en faifant calci- 

 ner cette matière , un quintal de cette fubftance fulSt 

 pour colorer en bleu 3 o ou 40 quintaux de verre ^ 

 au-lieu que la mine de cobalt grillée de la manière 

 ordinaire ne peut colorer en bleu que de huit à quinze 

 fois fon poids de verre, oye^ la traduûion françoilie 

 de la chimie métallurgique de M. Gellert , t. I. p, 4S. 

 Mais on a appris depuis que M. Gellert s'eft retraâé 

 fur cet article ; & aujourd'hui avec tous les Métal- 

 lurgiftes faxons , il regarde le fpeifs comme une coœr 

 binaifon de fer , de cuivre & d'arfenic , & non comme 

 un régule de cobalt. 



Voici comment on fépare ce fpeifs d'avec le bif- 

 muth : lorfqu'on laifle éteindre le feu du fourneau, 

 & que l'on veut facrifier les creufets , on les remplie 

 des réfidus qui ont été retirés de ces creufets & qiîi 

 étoient au fond du verre ; on les fait fondre , alors 

 le bifmuth qui eft le plus pefaat tombe au fond , & 

 le fpeifs qui eft plus léger refte au-delTus ; & lorfcrue 

 le tout eft refroidi , on fépare aifément ces deuxfubf- 

 tances. Mais la féparation s'en fait encore mieux lorf- 

 que l'on allume fimplement du feu autour de ces 

 mafTes régulines qui font en forme de gâteau , par-là 

 le bifmuth qui fe dégage eft plus pur & fe fond plus 

 promptement. Lorfque l'on fait l'extinftion du f^frs 

 dans l'eau , il tombe aulîi quelques particules de fpeifs 

 au fond des cuves , clans lefquelles on éteint le fafre 

 dont on fépare ces particules. 



Après que le verre bleu a été éteint dans l'eau , 

 on le retire & on le porte pour être écrafé fous les 

 pilons du boccard ; au fortir du pilon , on le pâlie 

 par un tamis de fils de laiton , & on le porte au mou- 

 lin. C'eft une pierre fort dure 5 placée horifontale- 

 ment & entourée de douves , qui forment ainli une 

 efpece de cuve. Au milieu de cette pierre , qui fert 

 de fond à la cuve , eft un trou garni d'un morceau 

 de fer bien trem.pé 3 dans lequel eft porté le pivot 

 I d'un ailîieu de fer , qui fait tourner verticalement 

 deux meules de pierres ; ces meules fervent à écrafes 



